— 328 — 



« Di questo fatto della maggiore dilatazione, che accompagna la forma- 

 zione delle leghe che più si scostano nella loro composizione dalla lega chi- 

 mica, si potrebbe dare una spiegazione, ammettendo che il metallo, che si 

 trova in essa in eccesso, sia sparso allo stato di divisione fra le sue particelle, 

 variandone la sua struttura e producendo un aumento. 



« Se ora consideriamo i valori di <f , che si riferiscono alle leghe liquide, 

 appare subito che la variazione di volume, che accompagna la loro formazione, 

 è piccolissima : corrisponde a dilatazioni per le leghe, che si allontanano nella 

 loro composizione dalla lega chimica; rappresenta invece contrazione per 

 quest'ultima e per la Pb Sn 2 . 



« Il fatto poi, che la piccola contrazione osservata si riscontra proprio 

 per le due leghe, che allo stato solido mostrano la minima dilatazione à, ci 

 porta a ritenere, che indipendentemente dai piccoli errori di osservazione, che 

 possono affettare le differenze ó stesse, nella unione dei metalli liquidi che 

 costituiscono la lega chimica Pb Sn si ha una contrazione di volume. 



Densità delle leghe alla temperatura di fusione e variazione di volume 

 all'atto del loro cambiamento di stato. 



« Raccogliamo in un prospetto i valori trovati per le densità D' T e D- 

 delle leghe liquide e solide, alla loro temperatura di fusione e le variazioni 

 percentuali, che subisce la loro densità nel passaggio dallo stato liquido allo 

 stato solido. 



« Aggiungiamo di più i valori corrispondenti per il Pb e per lo Sn. 







D T 



A 



Pb 



10,645 



11,005 



3,39 



Sn 



6,988 



7,1835 



2,80 



Pb Sn 



9,180 



9,2809 



1,10 



Pb Sn 2 



8,4509 



8,6298 



2,12 



Pb Sn 3 



8,0821 



8,2949 



2,63 



Pb Sn, 





8,0735 





Pb Sn s 





7,4849 





L'esame di questa tabella ci dice, che le leghe studiate fino alla temperatura 

 molto vicina a quella della loro fusione e per le quali si è ricavata la den- 

 sità J)'~ all'atto della fusione subiscono un aumento di volume più piccolo 

 di quello che spetta ai metalli che lo compongono ; solo per la Pb Sn 3 si 

 ha un valore di J (2,63) che si avvicina a quella dello Sn (2,80). 



